— 587 — 



a più alte temperature si trasforma in una massa viscosa) ; resina copaive 

 (a 100° rammollita, a -f- 132° è liquida) ; resine estratte dal prof. Bechi dalle 

 foglie dell'olivo (fondono a piuttosto elevate temperature) ; gomma benzoe (li- 

 quida sopra 95°); mirra (rammollisce ma non fonde); pece navale (fonde verso 60°); 

 pece di Borgogna (ben fusibile); colofonia (fusibile verso 110°); balsamo 

 del Canada (semisolido); balsamo del Perù; balsamo del Tolti; storace li- 

 quido; balsamo di Copaive-, trementina di Chio; trementina di Venezia; olio 

 di abete; catrame di abete; idem di Cade; idem di Betulla; ecc. (questi ul- 

 timi sono semiliquidi alla temperatura ordinaria: solidi'a più basse temperature). 



« Della maggior parte di queste resine ho potuto studiare campioni di 

 diversa provenienza, alcuni donatimi, altri acquistati. Alcuni mi furono pro- 

 curati dai signori E. Merck (Darmstadt); E. Pegna (Firenze); A. Bizzarri 

 (Firenze); C. Erba (Milano) ecc.: molti altri ed anzi la maggior parte mi 

 furono gentilmente favoriti da diversi miei amici, ai quali rinnovo qui le 

 più sentite grazie per la premura con la quale hanno corrisposto allo mie 

 domande. Vengo ora senz'altro a dire dei risultati ottenuti. 



III. « Le diverse resine diversificano per la composizione, per la coe- 

 sione, durezza ecc. diversa allo stato solido e per il loro comportarsi col 

 riscaldamento. Per quel che riguarda la composizione in generale tutte sono 

 mescolanze di più e diversi composti organici ; alcuno dei quali è spesso di 

 natura acida, mentre altri possono essere idrocarburi, o composti derivati da 

 questi per ossidazione: alcune riscaldate si alterano; o perdendo dei principi 

 volatili ; o soffrendo alterazioni nei loro componenti : altre restano inalterate 

 Per quel che riguarda lo stato fisico: 1° alcune si rammolliscono col calore, 

 senza mai prendere lo stato liquido, ed anche senza nemmeno ridursi ad avere 

 orizzontale la superficie terminale: 2° altre prendono nettamente lo stato 

 liquido, come l'asfalto, lo storace calamita, ecc. ecc., e diversificano solo per 

 la diversa viscosità dei liquidi ai quali danno luogo. Così mentre scorrevole 

 è il liquido che deriva dalla fusione dell'asfalto, invece quello che deriva 

 dalla - fusione della pece, delle trementine dell'olio di abete, e di alcuni 

 balsami, è viscosissimo tanto che giudichiamo dello stato liquido di tale 

 sostanze più che altro dal vederle trarsi in fili e dal tendere a riacquistare 

 la superficie terminale orizzontale. 



« Nelle tavole seguenti sono esempi relativi alla conducibilità delle resine 

 appartenenti a questi tre diversi tipi fisici. 



Tavola I. 

 Olibano (lagrime) 

 Lento riscaldamento 



Temperature 



Conducibilità relative 



Temperature Conducibilità relative 



-+- 0° 

 -+- 10 

 -+- 20 

 -t- 50 

 -+- 60 



solido 



» 



» 



» 



0,011 

 0,090 

 0,761 

 14,08 

 191,03 



-+- 67° solido 461,20 



-t- 70 semisolido pastoso 2321,80 



-+- 105 semilìquido pastoso 37508,0 



-H- HO » 91750,0 



